— 107 - 



stark gelb. Sie wurde wieder in den Tiegel gegeben 

 und noch 15 Minuten über dem Gebläse geglfiht. Sie 

 erschien nun viel weisser als vorhin und leuchtete 

 hellgelb, jedoch mit einer nicht bedeutenderen In- 

 tensität als in Versuch 81. 



Ein eigenthümlicher Umstand machte sich bei die- 

 sem Leuchtsteine in auffallender Weise geltend, den 

 ich erwähnen will, da er mir auch bei andern Leucht- 

 steinen schon vorgekommen ist. 



Wird der, nach gewöhnlicher Weise, in eine Glas- 

 röhre eingeschmolzene Leuchtstein mit diffusem Tages- 

 licht beleuchtet und hierauf sehr schnell im Dunkeln 

 betrachtet, so leuchten einzelne Punkte entschieden 

 grün. Diese Farbe ist jedoch sehr wandelbar, denn 

 nach einer bis zwei Sekunden ist das Grün vollkom- 

 men in Gelb übergegangen, so dass die ganze Röhre 

 rein hellgelb leuchtet. 



Man darf diese Farbenwandlung nicht verwechseln 

 mit den gemischten Phosphoren, wde ich solche in Ver- 

 such 12 und 14 beschrieben habe. Die verschieden- 

 farbig leuchtenden Stellen behalten bei jenen die 

 zu Anfang angenommene Farbe im Wesentlichen un- 

 verändert bei ; ein üebergehen einer Farbe in die an- 

 dere wird nicht bemerkt. Eine Erklärung dieser Far- 

 benwandlung kann ich vorläufig nicht versuchen und 

 will ich mich nur darauf beschränken, die eigenthüm- 

 liche Thatsache zu constatiren. Wie schon vorhin be- 

 merkt, ist sie keine vereinzelte, sondern eine an meh- 

 reren Leuchtsteinen beobachtete Erscheinung. 



V e r s u c h 33. In einem kleinen Platintiegel wurde 

 von demselben Präparate 5 Minuten über einer guten 

 Lampe und 16 Minuten über dem Gebläse geglüht. Die 

 erkaltete Masse erschien schön weiss und leuchtete 



